COSMOS. 355 



dans I'industrie, surlout a cause du bas prix ou se trouve actuel- 

 lement le nickel purdes Anglais (1). 



La methode employee par M. Brunner, pour la preparation du 

 manganese au moyen du sodium, ne met pas a I'abri de toute 

 craiute, relativement a la presence du charbon dans le metal. 

 D'abord, le sodium, obtenu au moyen du carbonate de soude, 

 contient toujours du charbon; 11 n'y a que le procede de MM. Gay- 

 Lussac et Thenard qui le donne absolument pur. De plus, le so- 

 dium est un metal extr6meraent porcux, imbibe d'huile de naphte 

 contenue quelquefois dans de petites ampoules interieures ou elle 

 est maintenue, quoiqu'on fasse, h cause delafaible difference de 

 densitc des deux matiercs ; et ce naphte laisse toujours un residu 

 charbonneux lorsqu'on chauffele sodium. Ensuilc, la presence du 

 chlorure de manganese met un obstacle k Teraploi des vases de 

 chaux pour la fusion du metal, et on retombe dans les incon- 

 venients resultant de la reduction de la silice dans les vases ar- 

 gileux. 



Mais il est un cas ou le procede par le sodium a de grands 

 avantages, c'est lorsque dans la preparation d'un corps simple 

 refractaire, comme le silicium ou le titane, on veut I'obtenir cris- 

 tallise; on fait alors reagi.r le sodium sur la vapeur du chlorure, 

 quand celui-ci est volatil ; ou sur un melange du chlorure metal- 

 lique et de sel marin ; on chauffe ensuite le produit de la reduction 

 tel qu'il vient, a une temperature assez elevee pour que les chlorures 

 Solent entierement ou presque entierement volatilises. Cette ope- 

 ration doit etre faite dans les vases d'alumine dontj'ai deja donne 

 la description dans les Annales de chimie et de physique. On 

 trouve alors le plus souvent le corps simple refractaire a I'etat de 

 cristaux. C'est la un procede general que j'applique h un grand 

 nombre de corps simples metalliques on non metalliques, et dont 

 les resultats sont en partie publics, J'etudie en ce moment ces 

 reactions sm- le chrome et le manganese, et, avec la collaboration 

 de M. Damour, sur le cerium et les metaux qui I'accompagnent (2). 



Je profite aussi de cette circonstance pour recommander aux 

 industriels qui travaillent les matieres metalliques, I'emploi des 



(1) Le D"^ Percy m'a monlre du nickel tres-pur, qu'il fait preparer par tonnes a rai- 

 son de 6 francs la livre anglaise, el qu'il a fon Ju en ma presence dans son beau laiio- 

 tatoire du Museum de geologic pratique a Londre?. 



(2) Souvent il y a avantage a remplacer le sodium par I'aluminium dans ces reduc- 

 tions, et je citerai comrae exemple la preparation du silicium, du titane, du zirconium 

 et eniin du bore, que nous avons obtenuc aiosi, M. Wolher et moi. 



